## Optimasi Kualitas Lem kertas PG 6802 ALV Menggunakan Pendekatan Pengukuran pH, Density, Solid Content dan Viskositas
Optimizing of the Quality of PG 6802 ALV Paper Adhesive Using pH, Density, Solid Content, and Viscosity Measurement Approaches
Risma Sari 1* , Muhammad Ikhlas Armin 1 , Muhammad Alif Saputra 1
1 Politeknik ATI Padang
*rismasari171@gmail.com

## Abstrak
Polimer  merupakan  komponen  penting  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  manusia, terutama dalam pembuatan berbagai jenis bahan dan produk. Salah  satu aplikasi utama polimer adalah  dalam  pembuatan  perekat  atau  lem  yang  digunakan  untuk  merekatkan berbagai jenis substrat. Lem PG 6802 ALV, sebagai contoh, digunakan secara luas dalam industri kotak keramik. Penelitian ini dilakukan untuk menguji karakteristik lem PG 6802 ALV  pada  beberapa  batch  produksi  pada  PT.  XYZ  yaitu  batch  0119LSA001, 0219LSA002, dan 0219LSA004. Salah satu parameter yang diukur adalah viskositas lem menggunakan viscometer Brookfield dengan penggunaan spindle 0.4 pada kecepatan 10 rpm. Hasil pengukuran menunjukkan viskositas lem PG 6802 ALV pada rentang 10500 cps, 10400 cps, dan 11600 cps. Selain itu, dilakukan juga pengukuran solid content lem, yang diperoleh dalam rentang antara 60,40% hingga 60,95%. Pengukuran densitas lem PG 6802  ALV  menghasilkan  nilai  antara  1.0528        hingga  1.0705  g/ml,  sementara  pH  lem berada  pada  kisaran  5.  Kesimpulannya,  penelitian  ini  memberikan  gambaran  tentang karakteristik fisik  dan  kimia  lem  PG  6802  ALV  pada  beberapa  batch  produksi.  Hasil pengukuran viskositas,  solid  content,  densitas,  dan  pH  memberikan  informasi  penting dalam pemahaman lebih lanjut tentang sifat-sifat lem ini. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk  pengembangan  produk  yang  lebih  baik  dan  perbaikan  proses  produksi  dalam industri kotak keramik dan aplikasi perekat/lem lainnya.
Kata Kunci : Perekat, Lem, Viskositas, Solid Content, Densitas, pH.

## Abstract
Polymers are essential components in various aspects of human life, particularly in the production of different types of materials and products. One of the primary applications of polymers is in the manufacturing of adhesives or glues used to bond various substrates. PG 6802 ALV adhesive, for example, is widely used in the ceramic box industry. This research was conducted to test the characteristics of PG 6802 ALV adhesive in several production  batches  at  PT.  XYZ,  namely  batches  0119LSA001,  0219LSA002,  and 0219LSA004. One of the measured parameters was the viscosity of the adhesive using a Brookfield viscometer with a spindle 0.4 at a speed of 10 rpm. The measurement results showed that the viscosity of PG 6802 ALV adhesive ranged between 10500 cps, 10400
cps,  and  11600  cps.  Additionally,  measurements  of  the  adhesive's  solid  content  were obtained in the range of 60.40% to 60.95%. The density of PG 6802 ALV adhesive ranged from  1.0528  to  1.0705  g/ml,  while  the  pH  was  in  the  range  of  5.  In  conclusion,  this research provides an overview of the physical and chemical characteristics of PG 6802 ALV adhesive in several production batches. The measurement results of viscosity, solid content, density, and pH provide important information for a better understanding of the properties  of  this  adhesive.  This  knowledge  can  be  utilized  for  the  development  of improved products and the enhancement of the production process in the ceramic box industry and other adhesive applications.
Keywords: Adhesive, Glue, Viscosity, Solid Content, Density, pH.

## PENDAHULUAN
Lem  kertas  adalah  salah  satu  jenis  perekat  yang  sangat  penting  dalam  industri percetakan, kemasan, dan produksi kertas. Kualitas lem kertas memiliki peranan krusial dalam memastikan kekuatan ikatan antara bahan kertas yang ditempelkan. Oleh karena itu,  peningkatan  kualitas  lem  kertas  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  diinginkan  untuk mengoptimalkan  daya  rekat  dan  keawetan  ikatan  tersebut.  Lem  ini  digunakan  dalam berbagai  industri  dan  aplikasi,  termasuk  industri  konstruksi,  otomotif,  elektronik,  dan pengemasan. Lem/perekat dapat berupa bahan alami seperti lateks karet alami atau bahan sintetis  seperti  polimer  akrilik,  epoksi,  atau  poliuretan.  Mereka  dapat  berupa  cairan, padatan, atau film tipis. (Ebnesajjad, 2012). Proses perekatan melibatkan beberapa tahap, termasuk  persiapan  permukaan,  aplikasi  lem,  dan  pengeringan  atau  pengerasan  lem. Permukaan yang akan ditempelkan harus bersih, kering, dan bebas dari debu, minyak, atau kontaminan lainnya agar lem dapat melekat dengan baik. Pemilihan lem yang tepat tergantung  pada  sifat  permukaan,  kondisi  lingkungan,  kekuatan  perekatan  yang dibutuhkan, dan persyaratan khusus lainnya.(Mittal,K.L,2014).
Lem  kertas  PG  6802  ALV  adalah  jenis  lem  yang  digunakan  khusus  untuk merekatkan  kertas.  Lem  ini  dirancang  dengan  formulasi  khusus  yang  memberikan kekuatan  rekat  yang  baik  pada  permukaan  kertas. Lem  kertas  PG  6802  ALV  biasanya digunakan  dalam  industri  percetakan,  pengemasan,  dan  berbagai  aplikasi lain  yang melibatkan penggunaan kertas. (Kumar, et all, 2018)
Sifat-sifat yang penting dalam lem/perekat meliputi kekuatan rekat, kekuatan tarik, ketahanan  terhadap  suhu,  kelembaban,  bahan  kimia,  dan  faktor-  faktor  lingkungan lainnya. Lem/perekat juga dapat memiliki sifat khusus seperti kemampuan mengisi celah, fleksibilitas, daya tahan terhadap getaran, atau isolasi listrik.Lem/perekat bekerja dengan berbagai  mekanisme  perekatan,  seperti  perekatan  fisik  (misalnya  adhesi  permukaan), perekatan kimiawi  (misalnya reaksi  kimia  antara lem  dan permukaan), atau  kombinasi dari  keduanya.  Menurut  (Pocius,  A.V,2012)  memahami  mekanisme  perekatan  dapat membantu dalam pemilihan lem yang sesuai dengan permukaan yang akan ditempelkan.
Lem  kertas  PG  6802  ALV  diaplikasikan  pada  permukaan  kertas  dengan  cara dioleskan  atau  disemprotkan.  Setelah  itu,  lem  dikeringkan  atau  didiamkan  untuk memungkinkan  proses  pengeringan  dan  pengikatan  yang  baik  antara  lem  dan  kertas.
Selama pengeringan, lem mengeras dan membentuk ikatan yang kuat             dengan serat-serat kertas, menghasilkan ikatan yang kokoh dan tahan lama. (Saini,P,et all, 2017)

## Gambar 1. Lem PG 6802 ALV
Permukaan yang akan ditempelkan memainkan peran penting dalam keberhasilan perekatan.  Sifat  permukaan  seperti  energi  permukaan,  kasar  atau  halusnya permukaan, dan  keberadaan  lapisan  oksida  atau  kontaminan  lainnya  dapat mempengaruhi  adhesi. Teknik persiapan permukaan seperti pembersihan, pengamplasan, atau perlakuan khusus lainnya dapat digunakan untuk meningkatkan adhesi  lem.Lem/perekat  dapat  mengalami degradasi  seiring  waktu  akibat  paparan  suhu,  kelembaban,  radiasi,  atau  bahan  kimia tertentu. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi dan stabilitas lem dapat membantu  dalam  pemilihan  lem  yang  tahan  terhadap  kondisi  lingkungan  yang diinginkan.(Kinloch,A.J,2012).
Pengujian dan karakterisasi lem/perekat melibatkan metode dan teknik seperti uji tarik, uji geser, uji lepas, uji ketahanan terhadap lingkungan, serta analisis mikrostruktur dan  sifat-sifat  fisik  dan  kimia.  Memahami  metode  pengujian  dan  teknik  karakterisasi dapat  membantu  dalam  evaluasi  dan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  kinerja lem/perekat.(Wicks,et.all,2007). Salah satu jenis lem kertas yang sering digunakan dalam industri adalah lem kertas PG 6802 ALV. Untuk mengoptimalkan performa lem ini, perlu dilakukan  karakterisasi secara komprehensif terhadap beberapa parameter fisik dan kimia yang relevan.  Dalam  penelitian  ini,  fokus  utama  adalah  pada  pengukuran  densitas, viskositas, kandungan padat (solid content), pH, dan kestabilan lem kertas PG 6802 ALV.
Densitas  lem  kertas  adalah  ukuran  berat  jenis  lem  dan  dapat  mempengaruhi kemampuan lem untuk menyebar dan menempel pada permukaan kertas. Viskositas, di sisi  lain,  menggambarkan  kekentalan  lem  dan  berperan  penting  dalam penyebaran  dan perekatan  lembaran  kertas.  Kandungan  padat,  atau  konsentrasi  bahan padat dalam lem kertas, mempengaruhi kekuatan perekatan dan kekeringan cepat lem. Pengukuran pH lem kertas penting karena sifat asam atau basa dari lem dapat  mempengaruhi  kompatibilitas dengan
bahan lain dalam proses produksi kertas. Terakhir, kestabilan lem kertas menjadi faktor  kritis  dalam  memastikan  kualitas  dan  performa  lem  yang  konsisten  selama penyimpanan dan penggunaan.
Namun, meskipun lem kertas PG 6802 ALV digunakan secara luas, penelitian yang mendalam tentang karakteristik fisik dan kimia lem ini masih terbatas. Oleh        karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan karakterisasi lengkap terhadap lem kertas PG 6802 ALV dengan mengukur densitas, viskositas, kandungan padat,   pH, dan kestabilan. Dengan pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  sifat  dan  karakteristik  lem  kertas  ini, diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  peningkatan  kualitas dan  performa  lem  kertas  PG  6802  ALV
Penelitian tentang kualitas lem kertas telah dilaporkan sebelumnya oleh (Smith, J., & Johnson, A.2018) yaitu menyelidiki pengaruh komposisi polimer dan kandungan padatan  terhadap  kekuatan  perekat  lem  kertas  menyimpulkan  bahwa  faktor-faktor seperti  komposisi  polimer  dan  kandungan  padatan  memainkan  peran  penting  dalam kualitas perekatan lem kertas. Memilih polimer dengan struktur kimia yang sesuai dan mempertahankan  kandungan  padatan  yang  optimal  dalam  lem  kertas  dapat meningkatkan kekuatan perekat dan kualitas  ikatan.
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  pengukuran  pH,  density,  solid  content,  dan viskositas  digunakan  untuk  menganalisis  dan  memantau  kualitas  lem  kertas. Pengukuran pH memberikan informasi mengenai tingkat keasaman atau kebasaan lem kertas.  Pengukuran  density  digunakan  untuk  mengindikasikan  kepadatan  dan kekentalan  lem,  sementara  pengukuran  solid  content  berfokus  pada  persentase kandungan  padatan  dalam  lem.  Selain  itu,  pengukuran  viskositas  memberikan gambaran tentang kekentalan dan aliran lem.
Dalam konteks penelitian ini, lem kertas yang digunakan adalah PG 6802 ALV. Pengukuran dan analisis kualitas lem kertas ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang  lebih  mendalam  tentang  faktor-faktor  yang  memengaruhi  kekuatan  ikatan  dan kualitas lem kertas. Dengan memperhatikan pengukuran pH, density, solid content, dan viskositas, diharapkan dapat dilakukan optimalisasi yang lebih baik terhadap kualitas lem kertas PG 6802 ALV.
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik tentang  pengaruh  variabel-variabel  tersebut  terhadap  kualitas  lem  kertas.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  untuk  meningkatkan performa  dan  kualitas  lem  kertas,  sehingga  dapat  memberikan  keuntungan  yang signifikan dalam industri percetakan, kemasan, dan produksi kertas.
Dalam  penelitian  ini,  kami  akan  melibatkan  berbagai  metode  pengukuran  dan analisis  yang  relevan  untuk  mendapatkan  informasi  yang  komprehensif  mengenai kualitas  lem  kertas.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan lem kertas yang lebih baik dan efektif.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Alat dan Bahan Penelitian
Alat yang dipakai pada penelitian ini adalah Alat yang digunakan pada penelitian ini  adalah viskometer  brookfield  RVT,  neraca  analitik,  oven,  kertas  pH  universal, s pecific gravity cup , neraca teknis, alumunium foil dan termometer.
Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu produk lem PG 6802 ALV

## Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  ini  yaitu  eksperimen  di  laboratorium  kimia  dengan memanfaatkan peralatan gelas, non gelas dan alat viskometer brookfield RVT.

## Metode Pengukuran Sampel
Uji Viskositas
Dipastikan Viskometer ada di tempat yang datar (lihat Waterpass ). Disambungkan viskometer  pada  arus  listrik.  Diatur  Viskometer  pada  kecepatan  10 rpm.  Dipasang spindle 0.4 pada Viskometer. Dicelupkan ujung spindle ke dalam sampel sampai garis batas  pencelupan.  Dinyalakan  Viskometer  selama  3  –  5  kali  putaran.  Dilakukan pembacaan  skala  analog  Viskometer.  Skala  yang  dibaca  adalah skala  yang  tidak berubah-ubah selama minimal 3 kali putaran viskometer.
Viskositas (cps) = skala analog x faktor

## Uji  pH
Dicelupkan kertas pH universal ke dalam produk yang akan diukur minimal 2 detik. Diangkat dan dibandingkan warna kertas indikator dengan warna pada skala pH. Dan dicatat pada skala yang sama.

## Uji Solid Content
Ditimbang  wadah  (Aluminiun  Foil)  kosong  secara  teliti.  Ditimbang  sampel sebanyak 1 – 1.5 gram. Dilakukan minimal 4 kali untuk pengukuran solid content satu jenis sampel. Dimasukkan sampel beserta wadah kedalam oven yang telah diset pada suhu  105 0 C.  Dipanaskan  selama  15  menit.  Setelah  kering,  ditimbang  kembali  zat beserta wadah. Dihitung solid content sampel tersebut.
Solid Content  ( %)   = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑧𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑧𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛 𝑋100

## Uji Density
Dibersihkan dan dikeringkan Specific Grafity Cup. Ditimbang dan dicatat  berat Specific Grafity Cup kosong pada suhu 30 0 C. Dibuka tutup Specific Grafity Cup lalu isi dengan sampel lem yang akan di tes sampai penuh dan ditutup sampai didapatkan ada  bagian  sampel  lem  yang  keluar  dari  tutup Specific  Grafity  Cup .  Dilap  dan dikeringkan bagian luar Specific Grafity Cup dengan tissue. Ditimbang dan catat berat Specific Grafity Cup yang telah diisi sampel tersebut. Dihitung density sampel tersebut.
Density = (𝑊𝑆 − 𝑊𝐾)𝑔 (𝑉𝑆𝐺)𝑚𝐿 Keterangan : SG = Specific Grafity WS = Massa Specific Grafity Cup yang berisi sampel WK =  Massa Specific Grafity Cup kosong VSG =  Volume Specific Grafity Cup (100 mL)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengukuran kadar Viskositas, pH, Solid Content dan Density pada sampel lem PG 6802 ALV dapat dilihatpada Tabel 1 berikut
Tabel 1. Hasil analisis properties Lem PG 6802 ALV
No Batch No Parameter Uji Viskositas (cps) Solid Content (%) Density (g/mL) pH 1 0119LSA001 10.500 60,95 1,0561 5 2 0219LSA002 10.400 60,66 1,0528 5 3 0219LSA004 11.600 60,40 1,0705 5 Standar 8.000 - 12.000 61 ± 1 1,05 ± 0,05 4 – 5
Dalam hasil penelitian ini, dilakukan pengujian terhadap lem PG 6802 ALV pada tiga  batch  yang  berbeda,  yaitu  0119LSA001,  0219LSA002,  dan  0219LSA004. Pengukuran viskositas dilakukan menggunakan viscometer Brookfield dengan                spindle 0.4 pada kecepatan 10 rpm.

## Uji Viskositas
Viskositas  sebagai  acuan  untuk  pemekingan  sebelum  analisa  lainnya.  Pada produksi  PG  6802  ALV  digunakan spindle 0.4  dengan  kecepatan  10  rpm  pada penentuan  viskositas.  Alasan  pemilihan spindle dan  kecepatan  alat  viskometer dilakukan  untuk  mendapatkan  hasil  pembacaan  pada  skala  analog  berada  di  kisaran pertengahan skala alat viskometer itu sendiri, agar hasil pembacaan akurat dan tidak meragukan.  Pada  saat  pengecekan  viskositas  pemakaian spindle harus  sampai  pada batas yang sudah ditentukan, tidak boleh melewati batas agar data yang didapat lebih akurat  dan  pastikan  spindle  sudah  dalam  keadaan  kering  saat  digunakan.  Viskositas yang didapatkan pada pengujian batch 0119LSA001 yaitu 10500, batch 0219LSA002 yaitu 10400 dan batch 0219LSA004 yaitu 11600, dengan standar viskositasnya 8000 - 12000 cps. Namun dari ketiga data tersebut ada data yang viskositasnya yang terpaut jauh dari dua data lainnya,yaitu lem PG 6802 ALV batch no. 0219LSA004 dengan nilai viskositas  yang  diperoleh  adalah  11500  cps,  sementara  lem  PG  6802  ALV  batch no.0219LSA001 dan 0219LSA002 nilai viskositasnya adalah 10500 cps dan 10400 cps. Jika kita membandingkan ketiga batch, batch 3 memiliki viskositas yang lebih tinggi
dibandingkan batch 1 dan 2. Hal ini dapat menunjukkan perbedaan dalam kekentalan atau sifat aliran produk antara ketiga batch tersebut. Semakin tinggi angka viskositas, semakin  kental  cairan  tersebut.  Visositas  yang  sesuai  sangat  penting  dalam  aplikasi industri untuk memastikan penggunaan produk yang efektif.

## Uji pH
pH mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Pada ketiga batch yang  diuji,  pH-nya  adalah  5,  yang  menunjukkan  sifat  larutan  yang  sedikit  asam. Pengukuran pH penting dalam industri kimia karena dapat mempengaruhi stabilitas dan sifat kimia produk yang terkait. Berdasarkan tabel 1 derajat keasaman lem  PG 6802 ALV memiliki pH yang sama yaitu 5. Dan dapat dinyatakan bahwa lem PG 6802 ALV sesuai standar.

## Uji Solid Content
Solid Content dapat dinyatakan sebagai persen berat zat yang tidak menguap di dalam suatu perekat. Alat yang digunakan untuk mengukur kadar padatan adalah oven dan timbangan analitik. Suhu yang dipakai adalah pada suhu 105 0 C karena pada suhu itu diperkirakan air yang terdapat di dalam sampel telah menguap..
Perhitungan  kadar  padatan  untuk  setiap  formula  adalah  untuk  mengetahui hubungan kadar padatan setiap formulasi dengan daya rekat. Secara umum, semakin tinggi kadar padatan maka akan mempercepat proses pengeringan dari suatu perekat. Berat sampel yang didapatkan harus berat konstan yaitu dengan empat kali pengecekan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan standar formula dan apabila terjadi kesalahan dapat  dianalisa  dengan  jelas.  Sementara  pada  tabel  4.1  semua  lem  PG  6802  ALV memiliki solid content pada spesifikasi yang telah ditetapkan. Kadar solid Content yang didapatkan pada lem PG 6802 ALV berkisar antara 60,40 – 60,95 %. Hasil solid content yang didapatkan sesuai dengan standar.Solid content mengacu pada persentase massa padatan dalam larutan atau suspensi. Pada batch 1, kandungan padatan adalah 60,95%, pada batch 2 adalah 60,66%, dan pada batch 3 adalah 60,40%. Tidak ada perbedaan yang  signifikan  dalam  kandungan  padatan  antara  tiga  batch.  Semua  batch  memiliki kandungan padatan yang relatif serupa, dengan perbedaan yang sangat kecil di antara mereka. Kandungan padatan yang tinggi menunjukkan adanya lebih sedikit komponen cair  dan  lebih  banyak  padatan  dalam  produk.  Hal  ini  dapat memiliki  implikasi  yang penting tergantung pada jenis produk dan industri yang terkait.

## Uji Density
Pengukuran density untuk sampel lem yang berbentuk emulsi (kental) lebih baik menggunakan spesific  gravity  cup ,  dari  pada  menggunakan  alat  ukur  piknometer, karena dapat menyebabkan penyumbatan pada pipa kapiler piknometer dan susah untuk dibersihkan.  Diantara  yang  mempengaruhi  massa  jenis  lem  adalah  busa,  jika  busa didalam lem banyak maka density nya turun dan volumenya bertambah. Hal ini akan berpengaruh pada pemilihan tempat packing dan tempat lem ketika proses laminasi.
Batch 3 memiliki densitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan batch 1 dan 2. Ini  menunjukkan  bahwa  komposisi  atau  karakteristik  fisik  produk  pada  batch  3 mungkin sedikit berbeda dari dua batch lainnya. Densitas mengukur massa per satuan volume suatu zat. Pada batch 1, densitasnya adalah 1,0561 g/mL, pada batch 2 adalah 1,0528 g/mL, dan pada batch 3 adalah 1,0705 g/mL.
Densitas  yang  tinggi  menunjukkan  bahwa  zat tersebut lebih  padat atau  berat  per satuan volumenya. Berdasarkan tabel 1 density yang didapatkan pada lem PG 6802 ALV berkisar antara 1.0528 – 1,0705 g/ml. Density untuk semua jenis lem telah sesuai dengan standar formula yang ditetapkan 1,05 ± 0,05

## KESIMPULAN
Dari hasil pengukuran dan pengujian  yang telah dilakukan menunjukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :  viskositas produk pada ketiga batch berada dalam rentang 10.400-11.600  cps,  menunjukkan  konsistensi  yang  relatif  serupa  dalam  kekentalan produk.  Kandungan  padatan  produk  pada  ketiga  batch  relatif  stabil  dan  berada  dalam rentang 60,40-60,95%. Perbedaan antara kandungan padatan dalam ketiga batch tersebut sangat  kecil.  Densitas  produk  pada  ketiga  batch  berada  dalam  rentang  1,0528-1,0705 g/mL. Batch 3 memiliki densitas yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan batch 1 dan 2. pH produk pada ketiga batch adalah 5, menunjukkan sifat asam yang konsisten dalam  ketiga  produk  tersebut.  Oleh  karena  itu  kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah bahwa  ketiga  batch  produk  memiliki  viskositas  yang  serupa,  kandungan  padatan  yang stabil,  dan  pH  yang  sama.  Namun,  batch  3  memiliki  densitas  sedikit  lebih  tinggi dibandingkan dengan batch 1 dan 2. Berdasarkan pengukuran properties pada setiap batch telah    sesuai  dengan  range  standar lem  PG  6802  ALV  yang  telah  ditetapkan,  sehingga dapat  dikatakan  bahwa  kestabilan  lem  PG  6802  ALV  sesuai  dengan  range  standar  dan dapat dikirim ke costumer.

## DAFTAR PUSTAKA
Ebnesajjad,  S.  (2012). Handbook  of  Adhesives  and  Surface  Preparation :  Technology, Applications and Manufacturing. William Andrew Publishing
Hartono, A. J. 1992. Memahami Polimer dan Perekat . Andi Offset. Yogyakarta Iskandar,
Herman, 1992, Buku Pedoman Produk dan Teknik Perekat. Jakarta
Kinloch, A. J. (2012). Adhesion and Adhesives : Science and Technology. Springer Science & Business Media.
Kumar, A., Kumar, V., & Singh, R. (2018). Evaluation of Adhesive Strength of Starch- Based Adhesives for Paperboard Packaging . International Journal of Adhesion and Adhesives, 81, 1-8.
Mittal,  K.  L.  (2014). Adhesion  Science  and  Engineering :  Surfaces,  Chemistry  and Applications. Elsevier.
Pocius, A. V. (2012). Adhesion and Adhesives Technology : An Introduction. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG.
Prayitno. 1996. Perekat Kayu. Bagian Penerbitan Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Rowell,  R.M.  2005. Handbook  of  Wood Chemistry  and  Wood  Composites .  CRC Press. New York.
Ruhedi, S. dan Y.S. Hadi. 1997. Perekat dan Perekatan . Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Saini, P., Sharma, C., & Chauhan, S. (2017). Formulation and Evaluation of Water-Based Starch Adhesives for Paperboard . International Journal of Adhesion and Adhesives, 74, 53-59.
Satuhu, E. 1987. Keterbatasan dan Kekuatan Perekat Lima jenis Kayu Indonesia . Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Wicks, Z. W., Jr., Jones, F. N., & Pappas, S. P. (2007). Organic Coatings: Science and Technology . John Wiley & Sons.